330 
J.  M.  VAN  BEMMELEÎ^.  LA  COMPOSITION  DES 
Après  avoir  subi  l’action  de  la  chaleur  rouge , l’acide  est  changé 
au  point  de  ne  pouvoir  fixer , dans  l’air  humide , que  la  quantité 
d’eau  retenue  par  l’acide  frais  à 100%  à savoir:  Su2  O2 . 0,85 H 2 O, 
quantité  qui  est  unie  par  un  lien  si  lâche , qu’elle  diminue , dans 
l’air  au  degré  d’huihidité  de  l’appartement,  jusqu’à 
Sn02 H2  O- 
III.  Acide  silicique. 
L’acide  silicique  est  une  combinaison  qui  retient  l’eau  avec 
encore  moins  de  force  que  l’acide  stannique  ^),  J’ai  déjà  fait  "con- 
naître ailleurs  [Landivirthschaftliche  Versuchsstationen^i,^KXni^ 
p.  285,  1878)  le  résultat  de  mes  recherches  à cet  égard , de  sorte 
que  je  me  borne  ici  à reproduire  succinctement,  comme  terme 
de  comparaison,  les  nombres  communiqués  antérieurement,  aug- 
mentés de  quelques  chiffres  nouveaux. 
Séparé  à l’état  de  gelée  d’une  solution  aqueuse,  l’acide 
silicique  a besoin  d’un  temps  très  long  pour  sécher  à l’air. 
Arrivé  au  point  où  il  paraît  sec  au  toucher  et  où  il  n’adhère 
plus  ni  au  verre  ni  au  métal,  il  présente  à peu  près  la  com- 
position 
Si02 .4H2O 54,54  VoH20%, 
>)  M.  Rammelsberg  a déjà  remarqué  que  l’acide  silicique  séché  à l’air  ne 
renferme  pas  une  proportion  constante  d’eau.  Il  en  a trouvé  de  36  à 13  0/0. 
M.  Gottlieb  a obtenu: 
acide  silicique  séché  sur  l’acide  sulfurique 6,13  %o  d’eau 
//  à 100 — 140° 4,5  //  // 
M.  Geuther  donne  les  compositions  suivantes: 
acide  silicique  séché  à l’air SiO,  .Hj  O 
//  //  //  //  20-28° 2(SiO,).H,0 
//  //  //  //  60° 3(SiÜ2) . Hj  O 
//  //  //  //  80-1000  4(SiOJ.H,  O 
//  //  //  » 250—270° 8(SiO  J . H,  O. 
*)  L’acide  silicique  était  suffisamment  pur;  traité  par  l’acide  Iluorhydrique , 
il  ne  laissait  qu’un  résidu  de  0,2  0/0  d’alumine  et  d’oxyde  de  fer. 
